分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：铸钢退火温度请问铸钢的退火温度要达到多少啊？保持多长时间比较合适 
请问铸钢的退火温度要达到多少啊？保持多长时间比较合适？
回答：退火是将钢加热至临界点Ac1以上或以下温度，保温后随炉缓慢冷却以获得近于平衡状态组织的热处艺 。铸钢的退火温度,要看具体退火目的的不同而在Ac1以上或以下的某一温度。要知道 AC1线是什么，就一定要弄懂铁碳合金状态图。见图。因为A1线和A3线是铁碳合金状态图中的特性线。AC1线和AC3线是略比A1线和A3线上移的类似特性线。铁碳合金状态图表示铁碳合金在不同成分和温度下的组织、性能以及它们之间相互关系的图形。又称铁碳合金相图或铁碳合金平衡图。是通过实验的方法建立起来的。它是研制新材料，制定合金熔炼、铸造、压力加工和热处理等工艺的重要工具。所以你必须要掌握这个工具。相图的纵坐标代表温度，横坐标代表含碳量。不同的区域表示不同的组织，图中的几个基本概念：纯铁、钢、铸铁；共析钢 、亚共析钢 、 过共析钢；共晶白口铸铁、亚共晶白口铸铁 、 过共晶白口铸铁。图中的特性点A点：纯铁的熔点 1538℃ C点：共晶点 1148℃D点：渗碳体的熔点 1227℃S点：共析点 727℃G点：纯铁的同素异晶转变点 912℃E点：C在γ-Fe中最大溶解度 1148℃P点：C在α-Fe中最大溶解度 727 ℃Q点：室温时C在α-Fe中最大溶解度图中的特性线ACD：液相线，液相冷却至此开始析出固相，固相加热至此全部转化为液相。AECF：固相线，液态合金至此线全部结晶为固相，固相加热至此开始转化。GS：A开始析出F的转变线，加热时F全部溶入A，又称A3线。ES：C在A中的溶解度曲线，又称Acm线。ECF：共晶线，含C量2.11 % --6.69%的铁碳合金至此发生共晶反应，结晶出A与Fe3C混合物---莱氏体Ld。PSK：共析线，含C量在0.0218 % --6.69%的铁碳合金至此反生共析反应，产生珠光体P ，又称A1线。其中要特别注意A1线、A3线和Acm线。它们常常和退火及其它热处理工艺有密切关系。钢在实际加热和冷却时不可能非常缓慢，因此，钢中的相转变不能完全按铁碳合金相图中的A1、A3和Acm线，而有一定的滞后现象，即出现过热(加热时)或过冷(冷却时)现象。 加热或冷却时的速度越大， 组织转变偏离平衡临界点的程度也越大。为区别起见，把冷却时的临界点记作Ar1、 Ar3 、Arcm；加热时的临界点记作Ac1、A1c3、Accm 。 很多不严格的情况下就直接用A1线、A3线和Acm线了。如你说的题目就可以改为：退火是将钢加热至临界点A1线或A3线以上或以下温度，保温后随炉缓慢冷却以获得近于平衡状态组织的热处理工艺 。